SÉANCE nu af) MAI 1902. 12 25 



soufre qui les accompagne quelquefois; le produit, fondu à nouveau, était coulé dans 

 des lingolières cylindriques et obtenu en bâtons de 5'""', 5 de diamètre et 7"^'" de 

 longueur. Pour la mesure des résistances, j'ai adopté la méthode difiéreniielle qui m'a 

 paru la plus sûre et la plus rapide. Le bâton était muni à ses extrémités de deux fils 

 de courant et entre celles-ci, à i"" environ, de deux prises de voltage reliées à l'un 

 des circuits d'un galvanomètre diflérentiel Thomson; ce circuit comprenait des résis- 

 tances variables de i''' à i loooo". Le second circuit du diflérentiel était relié à deux 

 fiches, mobiles sur des résistances de o",ooi à iSo"". Ces résistances étaient interca- 

 lées avec le bâton de sulfure dans le circuit d'un accumulateur ; une clef de contact et 

 des résistances additionnelles de 10''' à 1000'" permettaient de faire la lecture de o en 

 envoyant pendant un temps très court un courant d'intensité très faible. Les forces 

 thermo-électriques produisaient des déplacements permanents du o sans aucune 

 influence sur les mesures. Le sulfure était placé à l'intérieur d'un tube épais de cuivre 

 chauffé dans un four électrique à fil de nickel. La température était mesurée par un 

 couple platine- platine iridié placé à l'intérieur du lube de cuivre vers le milieu du 

 bâton et dans les mêmes conditions d'isolement. 



» J'indiquerai ici les résistivilés, calculées d'après les inesiires de résis- 

 tance, pour trois types caractéristiques de sulfures qui semblent se 

 présenter sous des états toujours comparables et donner des mesures con- 

 cordantes quelles que soient les conditions de trempe ou de recuit. 



» SuLFiiiE DE pi.o:>iB PbS. — Fusion à ICI 5°, ébullition à io85°. Corps très bon conduc- 

 teur à la température ordinaire; la résistance croît continuellement avec la tempéra- 

 ture; de — • 23° à -f-ioo", la résistivité varie à peu près proportionnellement à la tem- 

 pérature et peut être représentée par la relation 



p^ r= 0,000298 (l -f- 0,0o5oi <). 



» L'allure de la courbe entre +900° et — 25° fait prévoir une tangente horizontale 

 et par conséquent un minimum de résistivité, mais à une température très basse, pro- 

 bablement inférieure à — 100°, 



f- —20° 52", 3 118" 240° 432° 670" Sqo" 920° 



p 0,000264 0,0003-7 o,ooo5o8 o,ooogo8 o,oo23i o,oo545 0,00899 0,01294 



» SuLFLRE d'étain Sn S. — Fusion pâteuse de 95o°à iooo°,é]nillition à 1090°. Mauvais 

 conducteur à la température ordinaire; la résistance décroît continuellement par 

 élévation de température, mais tend à devenir constante vers le point de fusion. De 0° 

 à 100°, la résistivité varie'â peu prés linéairement avec la température, 



p^3= 1071 ([ — 0,00662 <). 



1° i5°,4 5o" 100° 190° 240° 322° 4'4° 55o° 692° 84o° 920° 



p. 963 696 302 123 64,9 18,4 5,80 1,77 0,575 0,122 0,061 



» Sulfure de fer FeS. — Fusion à 925°. Assez bon conducteur à froid. La résistance 

 G. R., 1902, I" Semestre. (T. CXXXIV, N° 21.) 160 



